Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 699 



fläche mit matten Querstreifchen. — Sehr hart, schwer und dicht (spez. 

 Lufttroclcengewicht 0,88 — 1,03), sehr fest, äußerst schwerspaltig, slarlv 

 schwindend, doch gut zu politieren. 



Mikroskopischer Charakter. Gefäße zahh-eich, im Mittel etwa 

 68 per mm^, meist einzeln, 0,025 — .0,10 mm weit, mit leiterförmig 

 durchbrochenen Gliedern (an den schräg gestellten Endflächen dieser bis 

 40, oft »gegabelte« Spangen), mit ziemlich spärlichen kreisrunden, klein- 

 porigen Hoftüpfeln, gegen Strangparenchym und Markstrahlen mit nur 

 schwach oder kaum behüften, querelliptischen Tüpfeln, ohne Thyllen. 

 Markstrahlen zweierlei: einschichtige, meist 2^10 Zellen (0,09 — 0,65 mm) 

 hohe und (mindestens in ihrem mittleren Teile) zwei- bis dreischichtige, 

 0,24 — 0,80 mm hohe. Zellen aller Markstrahlen dickwandig; die der 

 einschichtigen (und der einschichtigen Kanten beziehentlich Strecken der 

 mehrschichtigen) 27 — 67 [i hoch und 5 — 10 \i breit, im Radialschnitt 

 kurz (hier bis 5 mal höher als breit), auf den Tangential wänden reich- 

 lichst getüpfelt; die der mehrschichtigen 5 — 21 \i weit, im Tangential- 

 schnitt rund, im Radialschnitt länger als die ersteren. Dickwandige Faser- 

 trache'iden, bis 22 [j. breit, als Grundmasse. Strangparenchym vereinzelt 

 an den Gefäßen und außerdem ziemlich reichlich in der Grundmasse 

 zerstreut, mit bis 0,13 mm langen und meist nicht über 14 ix weiten 

 Zellen. Elemente des Kernholzes mit gebräunten Wänden; in vielen 

 Zellen der Markstrahlen und des Strangparenchyms, sowie in Gefäßen 

 hier auch brauner Inhalt. 



Wird zu Drechslerwaren, Radkämmen, Schuhstiften u. dgl. ver- 

 arbeitet. 



119. Bas Holz des Koten Hartriegels. 



Der Rote Hartriegel, Cornus sanguinea L. (siehe p. 453) bewohnt 

 Europa und Westasien. 



Holz rötlichweiß, ohne gefärbten Kern, mit deutlichen (in den Spät- 

 holzzonen dunkleren) Jahresringen, doch erst'unter der Lupe kenntlichen 

 i^efäßen und Markstrahlen. Im Längsschnitt kaum nadelrissig, etwas glän- 

 zend, auf der Radialfläche mit feinen Jahresringgrenzen und rötlichen 

 Ouerstreifchen (Markstrahlen). — Sehr hart, etwas weniger schwer und 

 dicht als das Holz der Kornelkirsche (spez. Lufttrockengewicht 0,77 bis 

 0,81), fest und zäh, äußerst schwerspaltig, stark schwindend^ gerbstoffhaltig. 



Mikroskopischer Charakter dem des Holzes der Kornelkirsche 

 sehr ähnlich, doch die mehrschichtigen Markstrahlen verhältnismäßig 

 zahlreicher und breiter (bis zu 4 Zellen). 



Wird wie das Holz der Kornelkirsche verwendet, Uefert mit diesem 

 auch die als »Ziegenhainer« bekannten Spazierstücke. 



